354 



Elektrizittsleitung 



mische Verbindungen mitein- 

 ander. Diese entsprechen bestimmten 

 Gewichts Verhltnissen der Komponente, wo- 

 bei die atomaren Mengen (Prozentgehalt 

 durch Atomgewicht) in einfachem rationalem 

 Verhltnis stehen, z. B. 19 % Mg (A = 24,36) 



und 81% Pb (A=206,9), 



19 



81 

 206,9 



24,36 

 -0,39 und 0,78:0,39 = 2:1 



0,78 bezw. 



Diese binren Verbindungen haben einen 

 erheblich greren Widerstand als die 

 beiden reinen Metalle, aus denen sie sich 

 zusammensetzen. Ihr Temperaturkoeffizient 

 des Widerstandes ist von der Grenord- 

 nung wie bei Metallen; doch mssen Ueber- 

 gnge zu den Halbleitern vorhanden sein. 

 Dies kann aber elektrisch erst bei tiefen 

 Temperaturen hervortreten. Ob chemische 

 Verbindungen wie Selensilber, Tellursilber 

 hierher zu den Legierungsverbindungen oder 

 zu den Halbleitern zu rechnen sind, bleibt 

 ungewi. Hier seien folgende Beispiele fr 

 Widerstnde von Metallverbindungen ver- 

 glichen mit denen der reinen Metalle ge- 

 geben: 



Im 



allgemeinen lt 



sich 



sagen, da, 



ponenten ist, um so grer der Wider- 

 stand der Verbindung wird. Verbindungen 

 bilden z. B. Au Sn, Cu Sb, Cu Zn, 

 Cu Sn (vgl. Fig. 5), also Elemente, die einen 

 greren Abstand in der Spannungsreihe, 

 eine verschiedene Elektroaffinitt besitzen. 

 Werden die beiden Elemente nicht im 

 Verhltnis ihrer Verbindungsgewichte zu- 

 sammengeschmolzen, so entstellen neben 

 den Kristallen der Verbindung entweder 

 solche der einen Komponente (Fall I) oder 

 Mischkristalle (Fall II). Die Abhngigkeit 

 der Leitfhigkeit von dem Prozentgehalt 

 der Komponenten kann dann sehr kom- 

 pliziert werden (vgl. Fig. 5). 



10 4 



g:: 



Proz. Zinn 



je weniger elektropositiv eine der beiden Kom- 



20 40 60 00 100 

 Kupfer-Zinnlegierung 

 Fig. 5. 



Einflu des Aggregatzustand es 

 und der Modifikation bei Metallen 

 und Legierungen. Im flssigen Zustand 

 leiten die Metalle ebenfalls die Elektrizitt. 

 Wenn ihr Volum als Flssigkeit grer ist, 

 was meist zutrifft, so zeigen sie eine Ver- 

 grerung des Widerstandes, wenn das 

 Volumen kleiner ist, eine Zunahme. Nur 

 Antimon scheint eine Ausnahme zu bilden. 



Legierungen zeigen nach den Unter- 

 suchungen von C. L. Weber ein hnliches 

 Verhalten. Sehr kompliziert ist das Ver- 

 halten der Amalgame; es sei nur auf die 

 neueste Untersuchung von A. Larsen hin- 

 gewiesen. 



Neuere Untersuchungen von P. Czermak 

 1912 zeigten, da nicht etwa gelste Gase 

 die Ursache sind, da die Leitfhigkeit beim 



Schmelzen einen Sprung erleidet, da also 

 bei derselben Temperatur das reine feste 

 Metall einen anderen Widerstandswert als 

 das flssige zeigt. 



Die Temperaturkoeffizienten des flssigen 

 Metalls sind zum Teil erheblich niedriger 

 als in dem festen Zustand. 



Es mag hier noch bemerkt werden, da, 

 wie J. J. Thomson fand, die Metalldmpfe, 



